»82 



ACTUALITES SCIENTIFIQUES ET INDUSTRIELLES 



des plombiers, le plomb et le mêlai Wood, dénotent 

 une augmentation de résistance double, etmême triple, 

 sous 1'influeace du froid. Le mercure atteinl à — 182° 

 une ténacité égale à celle de l'antimoine etdu bismuth, 

 et moitié moindre que celle du plomb à 15°. Le zinc, 



segments de fil de 25 à 50 millimètres de diamètre, 

 pris isolément ou simultanément. Les éprouvettes 

 étaient attachées à une pièce de bois avec des crochets 

 en cuivre, et amenées dans le champ d'un magnéto- 

 mètre. La réfrigération résultait de l'application d'ouate 



Tableau II. — Action du Froid sur la résistance de divers métaux à la Traction et au Choc. 



le bismulh et l'antimoine, contrairement aux autres 

 métaux, sont affectés par le froid d'une diminution de 

 résistance, qui va jusqu'à. 50 °/„. M. Dewar explique 

 cette particularité en faisant remarquer que, dans ces 

 métaux franchement crislallisés, il se produit des 

 tensions qui peuvent affaiblir la cohésion des surfaces 

 en conlact. La mesure des allongements permet de se 

 rendre comple que le plomb etlétain, identiques à la 

 température ordinaire, ont une ductilité absolument 



imbibée de gaz liquéfié, et chacune des éprouvrll.-, 

 fut trois à quatre fois de suite successivement refroidie, 

 puis ramenée à la température ambiante. Les résultats 

 de cette étude sont résumés dans le tableau III qui 

 indique le pourcentage des variations du moment ma- 

 gnétique rapporlées à celui qui correspond à 15° lors- 

 que l'aimant permanent est soumis au refroidissemenl 

 à — 182°, puis au réchauffage à + 15". 

 11 faut en conclure que, sous l'action de refroidisse- 



Tableau III. — Action du Froid sur les propriétés magnétiques des Aciers. 



ORDRE DES ESSAIS 



M A T 1 E II E 



SERIES D ESSAIS 



I \ " 



1 i Acier dur (12 mm ,7 long !0 mi11 , 2 diam.)j h 



! ! » 



2 [Acier doux -, h 



! " 



3 Mcierdur(26 Inm ,21onglO'i"ii,2Lliaia.), h 



Faisceau de 9 fds d'acier j 



( c 



' i jours plus tard 



I que » 



différente à — 182°, puisque, dans ces conditions, le pre- 

 mier se rompt à peu près sans allongement, tandis que 

 le plomb ne perd rien de son allongement. 



M. Dewar lit des essais au choc en laissant tomber 

 d'une hauteur déterminée, sur une plaque massive de 

 fer, des échantillons en forme de sphères des métaux 

 à étudier. Il put ainsi constater que, dans tous les cas, 

 l'élasticité des métaux étail augmentée par le refroi- 

 dissement. 



Enfin, le même expérimentateur étudia les propriétés 

 magnétiques des aciers doux et durs sur de longs 



ments et de rechauffages successifs, la force magné- 

 tique dans les différents aimants varie, tout d'abord, 

 d'une façon quelconque, mais qu'en dernier lieu, 

 chaque aimant atteint un élat constant, à parlir du- 

 quel un refroidissement à — 182" entraine nue aug- 

 mentation de 30 à 50 ° /0 du moment magnétique, 

 augmentation qu'un recuit à \ 15° fait disparaître de 

 nouveau. 



Emile Demenge, 



Ancien élève de l'Ecole Polytechnique. 

 Ingénieur civil 'les Ponts et Chaussées. 



